Synthèse du Fer Météoeique. 21 



formé par un refroidissement excessivement lent, comme Fadmet M, 

 OsMoxD. car — pour citer le texte original — »es wäre bei ausseror- 

 dentlich langsamer Ausbildung der Struktur des ^leteoreisens zu er- 

 warten, dass die Meteorstruktur eine sehr feinkörnige, mikroskopische 

 wäre. Das ist aber nicht der Fall». II aurait été extrêmement intéressant 

 d'entendre les raisons de cette opinion opposée aux idées ordinaires. 

 Cependant, par des essais de recuit des fers Damara et Toluca, dans 

 le domaine /, MM. Fe.enkel et Tammaxx arrivent à la conclusion que 

 les alliages techniques fer-nickel sont stables, le fer météorique instable 

 dans ce domaine. Cette conclusion est absolument correcte: elle est 

 en plein accord avec le diagramme. On a encore fait des recuits 

 excessivement prolongés à -100 — 420". qui ont fait apparaître une gra- 

 nulation locale de la masse unigrane; on a voulu en déduire la con- 

 clusion que le fer météorique, également, n'est pas stable aux tempéra- 

 tares au-dessous du domaine y. On n'a pas eu raison: en effet 400 — 

 420" est situé, pour les fers sur lesquels ont porté ces essais, dans le 

 domaine ABE (fig. 1, p. 6) et le diagramme, tel qu'il est, exige qu'une 

 partie du fer s'y transforme en fer /. C'est ce qu'on a constaté, par 

 l'apparition de la granulation locale. Il n'y a donc rien, autant que 

 je puisse voh-, qui soit en contradiction avec le diagramme. 



Pour ce qui est de la stabilité du fer météorique je me permet- 

 trai de faire là-dessus quelques remarques. 



Sans aucun doute, le fer météorique est un corps stable au point 

 de eue chimique, (»r. il est évident qu'il ne peut pas l'être au point 

 de ^'ue struetui-el ou eristallographique. En effet, le fer météo- 

 rique octaédrique devra nécessairement être considéré comme une pseudo- 

 morphuse, étant constitué par des cristaux u ou ß ayant des limitations 

 qui appartiennent aux cristaux y préexistants. En d'autres termes: les 

 lamelles de kamacite (et également celles de la taenite) sont orientées 

 suivant les surfaces d'octaèdre du fer y. à la température où elles se 

 sont formées, l'état y était encore stable, il ne l'est plus, ni les surfaces 

 octaédriques qui lui sont propres. La kamacite des octaédrites n'est 

 pas uniformément orientée, ce qui est bien connu et mis en évidence 

 par l'éclat \ariable, dû aux lignes de Neumann: pour un équilibre struc- 

 turel, il faudrait une orientation uniforme de la kamacite (et dispari- 

 tion des lignes de Neumann |' et une orientation de la taenite qui cor- 

 respondrait aux caractères cubiques du fer « ou ß. 



^ M.M. Fr.e.nkel et Tamman.n (1. e ) ont démontré, ce qui est très intéressant, que ces 

 lignes s'eÊfaceut par le recuit. 



